PENGARUH VARIASI KUAT ARUS PENGELASAN TUNGSTEN INERT GAS (TIG) TERHADAP KEKUATAN TARIK HASIL SAMBUNGAN LAS PADA BAJA KARBON RENDAH SNI_07_3567_BJDC_SR DENGAN KETEBALAN PLAT 0,68 MM DAN 1,2 MM

## EFRIZAL ARIFIN
Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRAK
Pada zaman sekarang ini proses penyambungan logam dengan pengelasan sangat banyak di gunakan. Ketika penyambungan dengan menggunakan pengelasan semakin banyak penting pula kita harus mengetahui standard - standard yang di jadikan acuan untuk menentukan apakah hasil welding sudah baik. selain hal itu, Pengujian pengelasan sangatlah penting dalam proses pengelasan. Dengan pengujian pengelasan maka kita akan mengetahui apakah hasil las an memang sudah di katakan baik dan siap untuk di gunakan. Karena jika memang hasil lasan kurang bagus dan dipaksakan untuk di gunakan dalam konstruksi maka akan berakibat fatal bagi pengguna. Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai pengarus variasi kuat arus pengelasan tungsten insert gas (TIG) terhadap kekuatan tarik hasil sambungan las. Pengujian ini menggunakan 2 spesimen yang masing – masing menggunakan 2 macam variasi pengelasan. Pengujian yang dilakukan adalah uji mikro, uji kekerasan dan uji tarik. Dari hasil pengujian dan data – data yang dapat kita bisa menentukan besar arus yang cocok untuk untuk ketebalan 0.68 mm dan 1.2 mm agar mendapatkan kekuatan tarik dan regangan yang cukup.
Kata kunci : uji mikro, uji kekerasan, uji tarik, variasi arus,pengelasn TIG
Pendahuluan Pengelasan adalah suatu proses
penggabungan logam dimana logam menjadi satu akibat panas las, dengan atau tanpa pengaruh tekanan, dan dengan atau tanpa logam pengisi. Berdasarkan definisi dari Duetch Industrie Normen (DIN) las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair.
Gambar 1. Perubahan Sifat Fisis Pada
Sambungan Las Cair
Di samping untuk penyambungan ( joining ), proses las dapat juga dipergunakan untuk reparasi misalnya untuk mengisi lubang- lubang pada coran, membuat lapisan keras pada perkakas, mempertebal bagian-bagian yang sudah aus, dan macam-macam reparasi lainnya. Prosedur pengelasan kelihatannya sangat sederhana, tetapi sebenarnya di dalamnya banyak masalah-masalah yang harus diatasi dimana pemecahannya memerlukan berbagai macam pengetahuan. Oleh sebab itu pengelasan menjadi sangat penting dan membutuhkan penanganan yang serius dalam
penggunaannya, karena kesalahan dalam proses pengelasan dapat menyebabkan hasil pengelasan buruk yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar.
Dari semua jenis logam yang ada saat ini, tidak semua jenis logam memiliki sifat mampu las yang baik dan dapat dilas dengan semua jenis pengelasan. Bahan yang mempunyai sifat mampu las yang cukup baik diantaranya adalah baja karbon rendah. Baja karbon rendah dapat dilas dengan semua cara pengelasan yang ada, dan mempunyai kepekaan retak las yang rendah dibandingkan dengan baja karbon lainnya (1). Kekuatan hasil lasan dipengaruhi oleh
beberapa parameter yang ada dalam pengelasan, seperti: tegangan busur, besar arus, besarnya penembusan, polaritas listrik dan kecepatan pengelasan. Untuk kecepatan pengelasan itu sendiri tergantung pada jenis elektroda, diameter inti elektroda, bahan yang dilas, geometri sambungan, ketelitian sambungan dan lain-lainnya. Namun dalam prakteknya, banyak juru las (welder ) yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga banyak terjadi cacat las dan kekuatan hasil sambungan pada lasan menurun. Telah dilakukan juga penelitian mengenai pengaruh kecepatan pengelasan dan bentuk geometri ujung elektroda berbentuk runcing dan pipih
terhadap hasil pengelasan TIG ( Tungsten Inert Gas ) tutup kelongsong Batang Elemen Bakar Nuklir (EBN). Hasil pengelasan pada kondisi pengelasan dengan pola arus berbeda dan ketebalan plat yang berbeda untuk masing - masing bentuk elektroda yang digunakan, secara keseluruhan menghasilkan lebar las dan HAZ ( heat affected zone ) dengan specimen sama, tetapi menghasilkan kedalaman sambungan las yang berbeda.
Gambar 2. Daerah lasan
Berdasarkan uraian di atas, salah satu yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelasan (khususnya pada pengelasan TIG) adalah pengaruh kecepatan pengelasan terhadap sifat mekanik atau kekuatan pada hasil sambungan lasnya. Untuk mengetahui pengaruh kuat arus pengelasan terhadap kekuatan tarik pada sambungan las maka perlu dilakukan pengujian yang dalam hal ini dilakukan pada logam baja karbon rendah dengan proses pengelasan tungsten inert gas (TIG).
Metodologi
1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja karbon rendah speksifikasi SNI 07 3567 BJDC SR dengan ketebalan 0.68 mm dan 1.2 mm, elektroda yang digunakan jenis elektroda tungsten AWS class EWTH – 2 spesifikasi AWS A5 12 -80 dengan diameter 2.4 mm, jenis kampuh yang digunakan adalah kampuh V tungga, arus las 50,80,110 dan 130 A dengan kecepatan las 10 detik.
2. Pembuatan kampuh V dengan menggunakan mesin frais. Bahan yang telah dipotong dengan menggunakan mesin gerinda potong dengan ukuran 250 cm sebanyak 4 buah dengan rincian ketebalan 0.68 mm 2 buah dan 1.2 mm 2 buah.
Gambar 3. Kampuh V Terbuka 3. Elektroda yang digunakan dalam las TIG biasanya terbuat dari wolfram murni atau
padauan antara wolfram – torium yang berbentuk batang dengan garis tengah antara 1.0 mm sampai 4.8 mm. dalam banyak hal elektroda dari wolfram – torium lebih baik dari pada elektroda dari wolfram murni terutama dalam ketahanan ausnya (1).
4. Mesin uji kekerasan yang digunakan dalam penelitian ini, dipilih menggunakan uji kekerasan cara mikro dan makro. Cara mikro dipertimbangkan terhadap kemungkinan seberapa jauh keberhasilan gas karbon berdifusi kedalam permukaan specimen . Pada kondisi panas suhu karburasi gas karbon secara berangsur-angsur akan mendesak
masuk mencapai kedalaman tertentu.
Kedalaman berapa dari permukaan terluar specimen yang belum diketahui mengharuskan tindakan yang hati-hati pada saat melakukan pengujian. Sedangkan uji kekerasan makro bisa digunakan sebagai barometer pembanding hasil pengukuran mikro.
Gambar 4. Spesimen Uji Kekerasan dan Titik

## Pengujian
5. Dua batang uji tarik untuk sambungan las ditunjukkan pada yang satu arah dengan tarikan melintang garis las dan yang lain dengan arah tarikan sejajar garis las.
Gambar 5. Spesimen Uji Tarik
Hubungan antara tegangan dan regangan untuk uji batang bulat dapat dilihat pada Gambar 6. Didalam gambar, titik P menunjukkan batas dimana hukum hooke masih berlaku dan disebut juga batas proporsional dan titik E menunjukkan batas dimana bila beban dilepas atau dikembalikan kembali ke nol tidak terjadi perpanjangan tetap pada batang uji pda titik ini disebut batas elastic. Titik E sulit ditentukan dengan tepat oleh karena itu biasanya ditentukan dengan perpanjangan tetap sebesar 0.005% sampai 0.01%.
Gambar 6. Batas elastic dan Tegangan luluh
0.2% 6. Pengujian
mikro ialah proses pengujian bahan logam yang bentuk Kristal logamnya tergolong sangat halus, sehingga pengujiannya harus menggunakan suatu alat yaitu mikroskop optis bahkan mikroskop electron yang memiliki kualitas pembesaran antara 50 sampai 3000 kali. Pengujian ini dapat memberikan gambar – gambar dari struktur logam yang diuji sehingga dapat diteiti lebih lanjut mengenai hubungan struktur pembentuk logamdengan sifat – sifat logam tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Struktur Mikro Hasil pengujian struktur mikro
menunjukkan daerah lasan, HAZ dan logam induk terdiri dari fasa ferit dan perlit (Fe + Fe 3 C). ferit memiliki warna terang sedangkan untuk perit memiliki warna yang cenderung gelap.
Logam induk merupakan daerah yang tidak terkena panas akibat pengelasan sehingga tidak mengalami perubahan struktur mikro. HAZ ( Heat Effected Zon ) merupakan daerah yang terkena panas dan mengalami perubahan struktur akan tetapi tidak sampai mengalami peleburan.
Daerah
lasan merupakan daerah yang mengalami peleburan dan kemudian membeku.
Pada daerah logam induk ukuran butiran ferlit terlihat besar. HAZ merupakan suatu daerah yang terletak berdekatan dengan logam induk. Temperature pada daerah HAZ tidak terlampau tinggi disertai pendinginan yang lambat sehingg daerah ini memiliki butiran ferlit dan perlit yang lebih besar dibandingkan logam induk. Sedangkan pda daerah lasan mengalami perbedaan butir pada setiap arus yang berbeda, semakin besar arus yang diberikan ukuran perlit akan semakin besar dibandingkan ukuran ferlit.

## A. Struktur Mikro Raw Matrial
(A) (B)
Gambar 7. Foto Struktur Mikro Raw
Materials (A) dan (B) Pembesaran 200x
Struktur mikro pada gambar diatas didominasi butir – butir ferit yang berwarna terang, sedikit sedangkan fasa perlit lebih sedikit dengan warna gelap. Butir ferit cenderung lebih halus sedangkan butir perlit lebih kasar. Butir perlit cenderung keras karena mengandung karbon, sedangkan butir ferit cenderung lunak karena tidak mengandung karbon.

## B. Struktur Mikro Daerah Lasan
FA FW FBB
Gambar 8. Foto Struktur Mikro Las
Variasi 110 Amper Perbesaran 200 x Pada gambar diatas bagian menunjukkan struktur mikro ferit acicular, ferit batas butir dan ferit Widmanstatten . Pada foto struktur mikro ini untuk ferit batas butir terlihat kecil dan struktur acicular berbutir lembut mendominasi area. Jumlah ferit Widmanstatten pada gambar ini terlihat cukup banyak dan terdapat pada sepanjang garis kolumnar.
FBB FW ferit acicular
Gambar 9. Foto Struktur Mikro Daerah
Lasan Variasi 130 Ampere Pembesaran
200 x
Pada gambar diatas bagian terlihat struktur yang terbentuk adalah ferit Widmanstatten, ferit acicular, dan ferit batas butir atau grain boundary ferrite. Terihat ferit acicular mendominasi area diantara ferit batas butir. Ferit aicular terlihat lebih besar dibandingkan ferit acicular pada gambar spesimen 110 ampere.
perlit
Gambar 10. Foto Struktur Mikro Daerah Lasan Variasi 50 dan 80 Ampere pembesaran 200X
Pada daerah logam las seperti pada gambar 4. terlihat persamaan pada amper 50 dan 80 amper pada daerah lasan yaitu perbedaan butir yang sangat besar pada logam las terlihat bagian perlit lebih mendominasi dari pada ferlit.
Tabel 1. Hasil Pengujian Kekerasan vikers dalam Satuan kg/mm 2 untuk Ketebalan 0.68 Amper 50
Gambar 11. Nilai Kekerasan Arus 50 Amper
Tabel 2. Hasil Pengujian Kekerasan Vikers dalam Satuan Kg/mm 2 untuk ketebalan 0.68 ampere 80
Gambar 12. Grafik Nilai Kekerasan Amper 80
Tabel 3. Hasil Pengujian Kekerasan Vikers dalam Satuan Kg/mm 2 untuk Ketebalan 1.2 mm arus 110 A
Gambar 13. Grafik Nilai Kekerasan Amper 110
Tabel 4. Hasil Pengujian Kekerasan Vikers dalam Satuan Kg/mm 2 untuk ketebalan 1.2 mm arus 130 A
No Daerah Posisi D D1 D2 HVN Rata -rata ( mm ) ( µm ) ( µm ) ( µm )
1 0.15 172 86 86 25.07 2 0.25 160 80 80 28.97 3 0.35 168 84 84 26.28 4 Batas 0.45 155 77.5 77.5 30.87 5 0.55 135 67.5 67.5 40.69 6 0.65 140 70 70 37.84 7 0.85 134 67 67 41.30 8 1.05 130 65 65 43.88 9 Batas 1.25 150 75 75 32.96 10) 1.45 153 76.5 76.5 31.68 11 1.65 154 77 77 31.27 12 1.85 155 77.5 77.5 30.87 lasan 26.77 HAZ logam induk 40.93 31.27 No Daerah Posisi D D1 D2 HVN Rata - rata ( mm ) ( µm ) ( µm ) ( µm ) 1 0.15 183 91.5 91.5 22.14 2 0.25 162 81 81 28.26 3 0.35 170 85 85 25.66 4 Batas 0.45 175 87.5 87.5 24.22 5 0.55 140 70 70 37.84 6 0.65 145 72.5 72.5 35.27 7 0.85 140 70 70 37.84 8 1.05 140 70 70 37.84 9 Batas 1.25 152 76 76 32.10 10 1.45 151 75.5 75.5 32.52 11 1.65 152 76 76 32.10 12 1.85 150 75 75 32.96 HAZ logam induk 25.35 37.19 32.53 lasan
No Daerah Posisi D D1 D2 HVN Rata - rata ( mm ) ( µm ) ( µm ) ( µm )
1 0.15 173 86.5 86.5 24.78 2 0.25 180 90 90 22.89 3 0.35 190 95 95 20.54 4 Batas 0.45 174 87 87 24.49 5 0.55 166 83 83 26.91 6 0.65 162 81 81 28.26 7 0.85 156 78 78 30.47 8 1.05 159 79.5 79.5 29.33 9 Batas 1.25 150 75 75 32.96 10 1.45 150 75 75 32.96 11 1.65 153 76.5 76.5 31.68 12 1.85 151 75.5 75.5 32.52 logam induk 32.38 lasan 22.74 HAZ 28.74 No Daerah Posisi D D1 D2 HVN Rata - rata ( mm ) ( µm ) ( µm ) ( µm )
1 0.15 178 89 89 23.41 2 0.25 183 91.5 91.5 22.14 3 0.35 196 98 98 19.30 4 Batas 0.45 184 92 92 21.90 5 0.55 169 84.5 84.5 25.97 6 0.65 167 83.5 83.5 26.59 7 0.85 160 80 80 28.97 8 1.05 160 80 80 28.97 9 Batas 1.25 151 75.5 75.5 32.52 10 1.45 150 75 75 32.96 11 1.65 151 75.5 75.5 32.52 12 1.85 154 77 77 31.27 lasan 21.62 HAZ 27.63 logam induk 32.25
2. Pengujian Tarik
A. Data Plat Ketebalan 0.68 dengan Arus 50 dan 80 Ampere
Tabel 5. Hasil Uji Tarik Arus 50 Ampere
Gambar 15. Grafik Uji Tarik Arus 50 Ampere Tabel 6. Hasil Uji Tarik Arus 80 Ampere Gambar 16. Grafik Uji Kekerasan Arus 80 Ampere B. Data Plat Ketebalan 1.2 dengan Arus 110 dan 130 Ampere
Tabel 7. Hasil Uji Tarik Arus 110 Ampere
Gambar 17. Grafik Uji Kekerasan Arus 110 Ampere Tabel 8. Hasil Uji Tarik Arus 130 Ampere
Gambar 18. Grafik Uji Kekerasan Arus 130 Ampere

## Kesimpulan
Tingkat kekerasan tertinggi pada plat ketebalan 0.68 mm berada pada sambungan dengan arus 50 amper dibandingkan dengan sambungan arus 80 amper dengan nilai 43.48 ௞௚ ௠ ௠ ² . .
Untuk kekuatan tarik dan regangan pada plat ketebalan 0.68 grafik terbaik berada pada sambungan las dengan arus 80 amper ketimbang 50 ampere dengan nilai tegangan tarik ( tensile strength) sebesar 326.67 ே ௠ ௠ ² , dan nilai regangan ( elongation ) sebesar 14.95%. Untuk tingkat kekerasan pada plat ketebalan 1.2 mm berada di posisi yang sama artinya kedua hasil sambungan dengan arus 110 ampere dengan 130 amper tidak mempunyai perbedaan yang terlalu jauh malah lebih cenderung sama. Untuk kekuatan tarik dan regangan pada plat ketebalan 0.68 grafik terbaik berada pada sambungan las dengan arus 110 amper ketimbang 130 ampere dengan nilai tegangan tarik ( tensile strength) sebesar 3936.11 ே ௠ ௠ ² , dan nilai regangan ( elongation ) sebesar 29.27%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Wiryosumarto, H, 1979, Teknologi Pengelasan Logam, Jakarta : P.T Pradnya Paramitha. [2] Ir. Tata Surdia, 1999, Pengetahuan Bahan teknik, Jakarta : P.T Pradnya Paramita [3] Tim Fakultas Teknik Universitas
Yogyakarta, 2004, Mengelas Dengan Proses Las Gas Tungsten, Yogyakarta : Direktorat
Pendidikan Menengah
specimen Area MaxForce 0.2%Y.S YieldStrenght TensileStrenght elongation mm² N N/mm² N/mm² N/mm² % PLAT0.68mmdanarus50A 8500 2663.3 273.3 273.3 313.33 9.63
specimen Area MaxForce 0.2%Y.S YieldStrenght TensileStrenght elongation mm² N N/mm² N/mm² N/mm² % plat0.68mm danarus80A 8500 2776.7 277.06 277.25 326.67 14.95 specimen Area MaxForce 0.2%Y.S YieldStrenght TensileStrenght elongation
mm² N N/mm² N/mm² N/mm² % plat1.2mmdanarus110 15000 5896.7 314.11 312.11 393.11 29.27
specimen Area MaxForce 0.2%Y.S YieldStrenght TensileStrenght elongation mm² N N/mm² N/mm² N/mm² % plat1.2mmdanarus130A 15000 5666.7 309.89 311.11 377.78 22.05